— 53 — 



per eccezione in uno o due, sì veggono delle facce assai curve, probabilmente 

 di rombododecaedro. 



Il più grosso sporge dalla matrice per circa tre millimetri, nel senso 

 di uno degli assi cristallografici, e la faccia sua più grande cbe viene così 

 a presentare di fronte, è lunga Ile larga 13 millimetri. I più piccoli mi- 

 surano circa un millimetro e mezzo nelle tre direzioni. Il minerale si pre- 

 senta poi ancora in minuti noduli e in sottili e ristrette lenticelle. 



I cristalli mostrano tracce di sfaldatura secondo le facce del cubo, una 

 frattura minutamente concoide, una lucentezza adamantina sulla frattura 

 fresca, una scalfittura di color grigio traente al giallognolo. La durezza loro 

 è tra 5 e 6 ed hanno un peso specifico trovato eguale a 3,98. Solitamente 

 sono di color bruno giallastro, taluno anche è quasi nero, pochi di color 

 giallo miele. 



L'esame ottico di lamine sottili tagliate parallelamente alle facce di 

 jlOOj, rivela che i cristalli sono dati da tre sistemi di lamine, fortemente 

 birifrangenti, incrociantesi ad angolo retto, parallelamente alle facce del 

 cubo. Colle diagonali delle facce di questo coincidono le direzioni d' estin- 

 zione per modo che gli assi di massima e di minima elasticità dell' un si- 

 stema di lamine, coincidono rispettivamente con quelle di minima e di mas- 

 sima dell'altro che è normale al primo. Tra il reticolato formato dai due 

 sistemi perpendicolari alla faccia che si considera, si trovano plaghe che 

 danno colori d' interferenza sempre molto bassi e dalle quali, a luce conver- 

 gente, esce, quasi perpendicolare un asse ottico, con accenno a forte disper- 

 sione. I nostri cristalli appartengono adunque al tipo ottico di Zermatt e 

 degli Urali. 



II minerale è infusibile al cannello. La perla di sale di fosforo svela 

 in esso il titanio. L'acido solforico Io decompone, se in polvere finissima, a 

 caldo. Questa poi si disaggrega facilmente se si fonde con bisolfato potassico. 

 La massa fusa si scioglie completamente in molta acqua fredda. Dalla so- 

 luzione si può precipitare, per ebollizione, l' acido titanico e nel liquido, 

 cogli ordinari reattivi, ci si può accertare della presenza del ferro e del 

 calcio. 



Ho determinato la composizione centesimale di questo minerale disag- 

 gregandone g. 0,5108 con bisolfato potassico. Per separare 1' acido titanico 

 dagli ossidi del ferro e del calcio, feci bollire la soluzione con iposolfito so- 

 dico secondo il metodo di Stromeyer ('). Il precipitato così ottenuto, anche 

 dopo una forte calcinazione, si mantenne bianchissimo. Precipitai poi il ferro, 

 previa ossidazione con acido nitrico, mediante V ammoniaca, e la calce con 

 ossalato ammonico. Ricavai così gr. 0,2995 di Ti 0 2 , gr. 0,0049 di Pe 2 0 3 e 



( l ) Annalen der Chemie, CXIII, 127. 



